499 



Im Beginn der Arbeit gibt W. zuerst ein verbessertes Verfahren für 

 die Darstellung des von ihm zuerst dargestellten Siliciumcalciums. 

 Man schmelze 20 Grm. krystallisirtes Silicium, 200 Grm. geschmol- 

 zenes Chlorcalcium und 46 Grm. Natrium zusammen , und zwar so, 

 dass man das fein gepulverte Silicium mit dem in einem heissen Mör- 

 ser zerriebenen Chlorcalcium innig mengt, und dann schneii in ein 

 trocknes Stöpselglas schüttelt unter Hinzufügung der Hälfte des an- 

 zuwendenden Natriums, das ebenfalls in feine Stückchen zerschnitten 

 ist. Währenddem ist in einem Windofen ein hessischer Tiegel zur 

 hellen Glüht gebracht. Man schüttet in diesen nun zuerst etwas ge- 

 schmolzenes gepulvertes Kochsalz, wirft darauf die andre Hälfte Na- 

 trium als ganzes Stück, schüttet dann schnell obiges Gemenge darauf, 

 bedeckt den Tiegel, verstärkt das Feuer und lässt eine halbe Stunde 

 bei ungefähr Eisenschmelzhitze glühen. Nach dem Erkalten wird der 

 Tiegel zerschlagen, der Regulus von Kieselcalcium von der Schlacke 

 getrennt und in ein luftdicht schliessendes Glas gethan. Das Kiesel- 

 calcium ist bleigrau, metallglänzend, grossblättrig krystallinisch; an 

 der Luft zerfällt es langsam, schneller unter Wasser. Es wird selbst 

 von rauchender Salpetersäure nicht angegriffen. Durch Chlorwasser- 

 stoffsäure wird es unter heftiger Wasserstoffentwicklung gelb gefärbt; 

 ähnlich wirken verdünnte Schwefeleäure und Essigsäure. Am hef- 

 tigsten wirkt Flusssäure. Im Wasserdampf geglüht bleibt die Sub- 

 stanz unverändert. Die Substanz enthält freies Silicium, gebundnes 

 Silicium, Calcium, Magnesium, Natrium, Aluminium und Eisen. Wird 

 die Substanz mit Wasser behandelt, sodann mit concentrirter Salpe- 

 tersäure, und 24 Stunden mit ziemlich concentrirter Kalilauge, so er- 

 hält man nach dem Auswaschen metallisch glänzende Blättchen, die 

 aus CaSi2 bestehn. Aus ihm entsteht durch Salzsäure der von W. 

 Silicon genannte gelbe Körper, Die Einwirkung muss bei Lichtab- 

 schluss stattfinden, und das entstandene Silicon, nach dem völligen 

 Auswaschen, unter der Luftpumpe ebenfalls bei Lichtabschluss ge- 

 trocknet werden. Das Silicon ist lebhaft gelb, unlöslich in Wasser, 

 Alkohol, Chlorsilicium , Chlorphosphor und Schwefelkohlenstoff. Bei 

 gelindem Erwärmen wird es vorübergehend tief orangegelb, stärker 

 erhitzt, verbrennt es unter Verpuffung und Funkensprühen zu Kiesel- 

 säure. Bei Luftabschluss erhitzt entwickelt es Wasserstoff und es 

 bleibt ein Gemenge von amorphem Silicium und Kieselsäure zurück. 

 Im Sonnenlicht entwickelt es ebenfalls sehr bald Wasserstoff und 

 wird weiss. Es wird weder von Chlor, noch von concentrirter Schwe- 

 fel- oder Salpetersäure angegriffen; in Flusssäure wird es erst weiss 

 und löst sich dann vollkommen auf. In Alkalien wird es unter Er- 

 wärmung und Wasserstoffentwickelung in Kieselsäure umgewandelt. 

 Es wirkt stark reducirend auf Gold, Silber und Kupfersalze, auf Pal- 

 ladiumchlorür und Osmiumsäure. Seine Zusammensetzung wird durch 

 die Formel SisH^O« (fii*R*i^'^) ausgedrückt. Die durch Einfluss des 

 Lichtes aus dem Silicon entstehende weisse Verbindung nennt W. 

 Leukon und besteht aus Äi* H« O». In Folge der Entdeckung dieser 



33* 



